Pour utiliser ce kaolin, il faut commencer par l'amener à un état d'extrême division, résultat auquel on parvient en le broyant sous des meules et le soumettant à la levigation. À cet effet, la poussière résultant du broyage est agitée dans des cuves remplies d'eau; les parties les plus grossières gagnent le fond, les plus ténues restent en suspension et forment une boue très claire. Cette dernière est décantée dans une seconde cuve où elle laisse encore déposer des grains grossiers, puis dans une troisième où on l'abandonne au repos. On fait alors écouler l'eau qui s'est éclaircie, puis on dessèche la boue qui tapisse le fond de la cuve.

Si le kaolin renferme du sable quartzeux, il suffit de le mélanger avec du feldspath pour en faire de la pâte à porcelaine. Dans le cas où il n'en contient pas, il suffit de lui en ajouter une portion convenable, ainsi que du carbonate de chaux.

À Sèvres, on emploie les dosages suivants
n° 1 : voir ici autant de
Mettez dessus : Prenez de
Kaolin : 64,0 62,0
Craie de Bougival : 6,0 6,0
Sable d'Aumont : 10,0 10,0
Sable feldspathique : 10,0 10,0
Feldspath quartzeux : 10,0 10,0
100,0 100,0

Ce qui accompagne nécessairement la dissolution d'une certaine quantité de cailloux. – n° 5, t. 7

Les matières destinées à faire la pâte sont intimement mélangées, puis amenées au degré de consistance nécessaire pour le travail qu'on doit leur faire subir ultérieurement. Une fois que la pâte a acquis la solidité convenable, on la malaxe pendant longtemps, afin d'avoir une matière parfaitement homogène. 